68 



Bei vollkommen gelungenem Experiment verschwindet das 

 Mittelfeld gänzlich und die vier farbigen Sektoren nehmen seinen 

 Platz ein, so dass die Durchkreuzung ihrer Trennungslinien in 

 seine Mitte zu stehen kommt. Alle anderen untersuchten. Prä- 

 parate (mit Ausnahme von zweien) zeigten, nachdem sie der 

 Wärme ausgesetzt waren, eine Steigerung der Doppelbrechung 

 und bleibende Veränderung der Theile, ferner eine deutliche Um- 

 wandelung der optisch inaktiven Theile in stark doppeltbrechende. 

 Schliffe parallel 0(111) werden in derselben Weise modificirt. 

 Stammen sie aus würfelförmigen Krystallen und entsprechen der 

 Fig. 10, so wird das mittlere Dreieck dadurch, dass die Inten- 

 sität seiner Doppelbrechung gesteigert wird, deutlicher zu beob- 

 achten. Sind die Schliffe aber aus Ikositetraedern genommen 

 und nur an den Rändern stark aktiv, während die Mitte schwach 

 wirkend bis isophan sich verhält, so wird das Mittelfeld doppelt- 

 brechend und es tritt dann eine deutliche Dreitheilung dieses 

 ursprünglich fast inaktiven Feldes ein. 



Schnitte parallel dem Dodekaeder sowohl aus würfelförmigen, 

 als aus ikositetraedrischen Krystallen, zeigen beim 'Erwärmen 

 ebenfalls eine Zunahme der Intensität der Färbung. Die Aus- 

 löschungsrichtungen , sowie die Lage der als Axenbarren gedeu- 

 teten Erscheinungen werden durch die Erwärmung nicht merk- 

 lich verändert. Theile, welche vor der Erwärmung keine Doppel- 

 brechung erkennen Hessen, zeigten dieselbe nach der Erwärmung 

 und überdies Auslöschung in gleicher Lage wie die ursprünglich 

 schon aktiven Partien. 



5. Aus den Beobachtungen gezogene Sehlussfolgerungen und Nach- 

 ahmung der Erscheinungen durch unter Spannung eingetrocknete 

 Gelatinekörper. 



Das Studium der oben beschriebenen Analcim-Präparate zeigt, 

 dass die einzelnen Krystaile doppeltbrechend sind und aus ver- 

 schiedenen optischen Theilen bestehen; solcher Theile sind für 

 den Würfel und das Ikositetraeder in Combination 30, für das 

 Ikositetraeder allein 24 vorhanden, deren Form mit den Ver- 

 änderungen der äusse-ren Begrenzungen des Kry- 

 stalls in zusammenhängender Weise sich verändert. 

 Es fallen Theile fort bei dem Verschwinden von Flächen und 

 es treten optische Grenzen auf beim Auftreten von Kanten. 



